60 



H. Traube, Ueber die Krystallform einiger Lithiums alze. 



ten zwei (1—2 mm breite) neutrale Zonen eine erheblich breitere, 

 stark negativ erregte centrale Zone. Die Mennige bildet hier 

 eine gleichmässige Bedeckung der Flächen und Kanten des 

 Prismas ; die Grenzlinie gegen die neutrale Zone verlief stets 

 parallel den Conibinationskanten von (10X1) und (1010). An 

 kleinen Krystallen fehlten häufig die neutralen Zonen, sodass 

 auch auf den Prismenflächen Schwefel und Mennige unmittel- 

 bar aneinander stiessen. 



Mit diesem Verhalten stimmten im Allgemeinen die Kry- 

 stalle von pyramidalem Habitus überein (Fig. 2). Auf kleinen 

 Basisflächen fehlte jedoch in der Mitte der Mennigebelag ; der 

 Schwefel bedeckte die Flächen vollständig und griff auch noch 

 auf die Pyramidenkanten hinüber. Der Mennigebelag er- 

 streckte sich von den Prismenflächen aus zungenförmig auf 

 die benachbarten Pyramidenflächen; der grösste Theil dieser 

 Flächen blieb aber neutral. 



Diese Vertheilung der Elektricität konnte nur durch Zwil- 

 lingsbildung veranlasst sein. Da sich die Zwillingsnatur der 

 Krystalle sonst in keiner Weise verrieth, so wurde der folgende 

 Gang der Untersuchung eingeschlagen. Ein grösserer prisma- 

 tischer Krystall wurde durch Abschleifen parallel zur Basis 

 an dem einen Ende um \ seiner Ausdehnung verkürzt und 

 dann bestäubt. Dabei trat noch kein Unterschied in der Ver- 

 theilung der Elektricität auf den Endflächen hervor. Wurde 

 aber das Abschleifen an demselben Ende fortgesetzt bis der 

 Krystall nur noch die Hälfte seiner ursprünglichen Aus- 

 dehnung besass. so zeigten jetzt die beiden Enden des Kry- 

 stalls verschiedene elektrische Erregung : die Schlifffläche 

 war mit Mennige bedeckt, während das unversehrte Ende die 

 ursprüngliche Vertheilung des Pulvergemisches behalten hatte. 

 Als endlich der Krystall auf \ seiner ursprünglichen Grösse 

 abgeschliffen wurde, so war auf der Schlifffläche die Ver- 

 theilung der Elektricität genau entgegengesetzt zu jener auf 

 der unversehrten Basis (Fig. 4) : die Mitte der Schlifffläche 

 war positiv erregt, während die Mennige sich an den Kanten 

 und Ecken von (1010) und (0001) angelagert hatte. 



Um die Zwillingsnatur der Krystalle ausser Zweifel zu 

 stellen, wurde noch folgender Versuch gemacht. Mehrere 

 Krystalle wurden an beiden Enden parallel zur Basis gleich- 



